BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 9. N:0 1. 269 



rig-e pyroxcn-slagger, stia graenseii inellem de staerkt MgO-rigc 

 olivin-slagger paa den ene sidc og cnstatit- med MgO-rige- 

 augit-slagger paa den andeu ikke kau angivas med nöjagtiglied. 



For at faa adgang til at levere mere detaillerede oplys- 

 ninger skal vi gjennemgaa en enkelte mineral-grupper hver 

 for sig. 



De SiOo-riffeste af vore tetragonal-slagger karakterisercs 

 ved surstofforhold 1:1.48, 1.48, 1.47, 1.46, 1.435 og 1.4--' ; her- 

 til kan föjes, at jeg netop har hävt anledning til at foretage 

 mikroskopisk undersögelse af nogle (3) smelteprodukter, af 

 surstofforhold nöjagtig 1 : 1.50, (med resp. 2.0, ca. 2.2 og 

 ca. 2.4 dele CaO : 1 RO, uden AUOg), fremstillede af professor 

 K. Åkerman^); ogsaa i disse er fundet et tetragonalt mineral 

 (som i enhver henseende er identisk med vört nye led, se til- 

 lasgget, pag. 291 — 292). Vi faar altsaa tetragonale slagger indtil 

 ved surstofforhold, som fölgende oversigt viser: 

 Surstofforhold 1.50 1.50 1.50 1.48 1.48 1.47 1.46 O. s. V. 

 % ALO3 0.0 0.0 0.0 4.57 6.58 4.96 6.92. 



Paa den anden side karakteriseres de mest basiske af de 

 af vore aumt-slao-o-er, som har samme forhold mellem CaO og 

 MgO som tetragonal-slaggerne, ved : 



Surstofforhold I.53-) 1.54 1.56 1.57 



% AI2O3 .-.- ca. 5 .5.48 5.80 5.01. 



Som resultat erholdes, at grsensen mellem de smeltemasser, 

 hvoraf augit paa den ene side og tetragonal-mineralerne paa 

 den anden krystalliserer ud (först eller alene), ligger ved sur- 

 stofforhold mellem ca. 1 : I.50 og ca. 1:1.53; disse vaerdier 

 gjaslder for en hvilkensomhelst Al203-gehalt mellem O og ca. 

 8 %^), og (ifölge oversigtstabellen) for hvilketsomhelst muligt 

 forhold mellem CaO og RO (naar RO betyder MgO med kun 

 temmelig lidet MnO og FeO). 



De SiOo-rigeste af vore olivin-slagger holder: 



Surstofforhold I.55 I.50 1.47 1.45 1.43 



% AloOj 5.74 7.75 o. 40 2.40 4.36. 



Åkermans experiment, no. :-i9. 16;:! og 160. -- Det tetragonale mineral 

 (som iJiJic kan holde AUOj, da smeltemassen var ganske lerjordsfri) 

 optraeder i alle tre fald 1 rigelig rawngde, udgjörende mindst ca. 75 % 

 af den hele masse: hist og her sees lidt tvivlsom augit, som no. 2 

 udkrystalliseret, mellem det tetragonale minerals staenger. 

 ) Augft-slag fra Bångbro, 1884 (analyseret af Dr. A. Tämm, ikke publi- 



ceret her). 

 ■^) Rimeligvis ogsaa for större gehalter. 



2 



